1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLOSUNGEN. 43 
Bei einem anderen, ebenfalls von LErsöE ausgeführten Schmelzversuch 
(in Magnesiatiegel, um die Eisenreduktion zu vermeiden) mit derselben Róros- 
Schlacke wurde — nach Erhitzung eine Stunde lang bei 13409, eine Stunde 
bei 1350? und eine Stunde bei 1350 bis 1400? — am Boden des Tiegels 
etwas Kupferstein von der Zusammensetzung 50.5 %/) Cu, 22.1 ©, Fe und 
25 29 9/; S abgesetzt. 
Die Schlacke enthielt noch 0.43 ?/ Cu und 1.50 %, S. 
Der gleichzeitig mit der ursprünglichen Schlacke gefallene Stein ent- 
hielt, wie schon oben erwähnt, 39.5 % Cu, 30.6 ?/ Fe und 26.4 4 S. 
Der nach dreistündiger Erhitzung bei 1300—1400? abgesetzte Kupfer- 
stein führte somit einen nicht unwesentlich hóheren Cu-Gehalt. Etwas FeS 
von den anfänglichen Steinkügelchen war somit in Lósung gegangen, was 
darauf beruhen mag, dafs die bei etwa 13000 in dem Röros Schachtofen 
entstandene Schlacke, mit 2.75 /; gelóstem FeS, bei ein wenig erhöhter 
Temperatur noch etwas mehr FeS auflösen konnte. — 0.43 9/; Cu in der 
umgeschmolzenen Schlacke verlangt für Steinbildung (bei 50.5 ?/; Cu und 
25.29 9/9 S) o 22 ?/, S; Rest 1.50 — 0.22 = 1.28% S, gleich 3.50 °/, Fes. 
Die Loslichkeitsgrenze bei 1350—1400° dürfte übrigens hierdurch nicht 
gänzlich erreicht sein. 
Durch das freundliche Entgegenkommen von Herrn Hüttendirektor 
J. WEsrLv an dem Kupferwerk von Sulitjelma habe ich eine entsprechende 
Tabelle (siehe nächste Seite) über die monatlichen Durchschnittsanalysen zu 
Sulitjelma erhalten. — Wir führen dieselben Berechnungen wie bei den 
Róros-Schlacken aus. 
Die Schlacken von Sulitjelma stammen von Flammófen (nach vorher- 
gehendem Schmelzen in Knudsenófen) bei durchschnittlicher Temperatur 
von ungefähr 13000, 
Die berechnete FeS-Menge der Schlacke schwankt, wenn wir auch 
hier die zwei niedrigsten und die zwei höchsten Bestimmungen außer Be- 
tracht setzen, zwischen ca. 1.7 % und ca. 2.7 °/,, mit wahrscheinlichem 
Durchschnitt von ca. 2.25 9/,. 
Als Resultat ergibt sich kurz: 
Die Röros-Rohschlacke (mit durchschnittlich ca. 31 ?/ SiO, und ca. 
46— 53 ?/; FeO, ohne Abzug von FeS, siehe Analyse Nr. 8) ent- 
hält bei einer Ofentemperatur (im Schachtofen) von ca. 1300 ° 
durchschnittlich ca. 3 °/, FeS; 
und die Sulitjelma-Rohschlacke (mit durchschnittlich ca. 34 ?/; SiO, und 
50 9/9 FeO, ohne Abzug von FeS) enthält bei einer Ofentemperatur 
(im Flammofen) von ca. 1300? durchschnittlich ca. 2.25 9/9 Fes. 
